Ekstrüzyon

küçükresim|Ekstrüzyon yapılmış alüminyum Ekstrüzyon, enine kesitsel bir profil nesneleri oluşturmak için kullanılan bir süreçtir. Bir malzeme, arzu edilen bir kesitin bir kalıbı boyunca itilir. Basma gerilmeleri ile malzemenin sıkıştırılması ve bir kalıptan o kalıbın şeklini alarak akmaya zorlanması ile gerçekleştirilen şekillendirme işlemidir.PROF. DR. UĞUR ÇAVDAR vd., Geleceğin Dünyasında BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ /1,s202-23.04.2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Bu sürecin diğer imalat süreçleri üzerindeki iki ana avantajı, çok karmaşık enine kesit oluşturma yeteneği ve basınçlı ve kayma gerilmeleri ile karşılaşan materyallerin kırılgan olmasıdır. ==Direkt Ekstrüzyon== küçükresim|ColdExtrusion01 Direkt ekstrüzyonda, konteyner içerisindeki blok, ıstampa tarafından itilerek diğer uçtaki matrisin profil deliğinden geçmesidir. İşlem ileri ekstrüzyon olarak da adlandırılır.Sönmez, H., (1989), Metal Ekstrüzyonu , Eğitim yayınları A.Ş. , İstanbul İşlem sıcak veya soğuk koşullarda gerçekleştirilebilir. Direkt ekstrüzyonda metal akış yönü ram hareketinin yönü ile aynıdır. Bu proses esnasında blok, konteynerin duvarlarında göreceli olarak kayar. Meydana gelen sürtünme kuvveti de ram basıncının artmasına sağlar.Bingöl, S., and M. S. Keskin. "Effect of different extrusion temperature and speed on extrusion welds." Journal of achievements in materials and manufacturing engineering 23.2 (2007): 39-43. Geleneksel olarak proses 3 ayrı bölümden oluşur: 1\. Blok yığıldıktan sonra basınç hızlıca tepe noktasına çıkar. 2\. Basınç düşer ve ekstrüzyon kararlı bir şekilde ilerler. 3\. Basınç minimuma indikten sonra kısa bir ‘‘atma’’ şeklinde keskin bir şekilde artarBayram, Hüseyin. Ekstrüzyon yönteminde sıcaklık, ekstrüzyon hızı ve sürtünme parametrelerinin profil kalitesine etkisinin araştırılması. Diss. 2008. ===Direkt Ekstrüzyon Yönteminin Avantajları=== İstediğimiz boyutlara sahip yarı mamul imalatı sağlar. Bir çok çeşitte profil kolaylıkla elde edilir. Takımların sıralanması ve düzenlenmesi kolaydır. Fabrikada işletme yönünden kolaylık sağlar. Kalıp tasarımı, konteyner iç çapından bağımsızdır.P.K. Saha, Aluminium Ekstrüzyon Technology, ASM International, The Material International Society, 2000. ===Direkt Ekstrüzyon Yönteminin Dezavantajları=== Gerekli ekstrüzyon kuvveti yöntemlerden daha yüksektir. Ekstrüzyon oranı ve hızı istenildiği kadar yükseltilememektedir. Ekstrüzyon ara iş fazladır. Malzeme akışı diğer yöntemlerden daha düzensiz olmaktadır. ==İndirekt Ekstrüzyon== Endirekt ekstrüzyonda kalıp veya mandrel takoza batar, burada takozun kovana göre bir hareketi söz konusu değildir. Bu nedenle gerekli ekstrüzyon kuvveti azalır.Baran, Onur. " Dövme kuvvetinin endirek ekstrüzyon benzerliğine dayanılarak hesaplanması." (1997). ===Ekstrüzyon Şu Üstünlüklere Sahiptir=== 1\. Muhtelif şekillerde yarı- mamullerin üretimi için çok uygundur. 2\. Soğuk ekstrüzyonla dayanım arttırmak mümkündür. 3\. Ürün boyutlarında yeterli hassasiyeti sağlamak daha kolaydır. 4\. Üretim sırasında hurda kaybı daha azdır.Sezer, M., (1975), Alüminyum Metalurjisi, TMMOB. ==Darbeli Ekstrüzyon== Bu yöntem Pb, Al, Mg, Cu gibi hafif metallerin soğuk olarak kalıpta kullanılmasından elde edilmesidir. İlaç tüpleri bu yolla üretilirler. Bu yöntem indirekt ekstrüzyon ile soğuk ekstrüzyonun birleşik şekli gibidir.Çetin, Batuhan. Tekrarlı ekstrüzyon basması deney tesisatı geliştirilmesi. MS thesis. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019. ==Boru Ekstrüzyon== Bu yöntemle dikişsiz burular üretilirler. Silindirik takozlar dolu veya deliklidir. Direkt ekstrüzyonda hem dolu hem delikli takoz kullanılırken indirekt ekstrüzyonda yalnızca delikli takozdan boru üretilir.Nart, Çağrı. Plastik boru üretimi için spiral kanallı radyal ekstrüzyon kalıbının sistematik tasarımı. Diss. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011. ==Ekstrüzyon Analizi== Ekstrüzyon işleminin analizinde öncelikle deformasyon miktarının belirlenmesi gerekir. Bu amaçla “Ekstrüzyon Oranı” adı verilen parametreden yararlanılır. Bu değer endüstriyel uygulamalarda 16 ile 400 arasında gerçekleşir. R=Ao÷As BuradaA0 takozun kesit alanını, As ise ürünün kesi talanını temsil etmektedir. Birim şekil değişimi ε ise; ε=ln⁡R=ln⁡Ao/As Şeklinde tanımlanmaktadır.Kalaycıoğlu, Barış, M. Hüsnü Dirikolu, and Veli Çelik. "Çift bazlı katı roket yakıtının ekstrüzyon işlemiyle şekillendirmesinin sonlu eleman metoduyla modellenmesi." (2007).Yurtdaş, Sezgin, et al. "SOĞUK EKSTRÜZYON PROSESİNDE MEYDANA GELEN SIVAMA PROBLEMİNİN İNCELENMESİ ." MAKALE VE BİLDİRİLERİ: 102. ==Ekstrüzyon Kalıpları== küçükresim|Extrusion (PSF) Ekstrüzyon kalıplarının bazıları açılı olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bazılarında ise düz kalıplar (α=90°) kullanılmaktadır. Genellikle alüminyum ve alaşımları için düz kalıplar kullanılırken çelik pirinç gibi malzemelerin ekstrüzyonunda açılı kalıplar tercih edilmektedir. Kalıp açısı seçiminde sürtünmenin ve iç deformasyon işinin dengelendiği optimum değer dikkate alınmaktadır. Optimum açının belirlenmesinde aynı zamanda yağlama ve işlem sıcaklığıda etkin olmaktadır.Mindivan, Harun. "Eş kalıp ekstrüzyon yöntemi ile alüminyum- magnezyum makrokompozit imalatı ve karakterizasyonu." Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 23.1 (2017): 12-14.Mermer, Murat. Bağlantı elemanları üretiminde ön deformasyon formunun ürün malzemesindeki soğuk şekillendirme özelliklerine etkisinin incelenmesi. MS thesis. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019. ==Ekstrüzyonda Metal Akışı== küçükresim|Extrusion 2types inside movement N Ekstrüzyon işleminde alıcı kovanın köşelerinde bir miktar malzeme hareketsiz kalır. Bu bölgeye ölü bölge adı verilir. Ekstrüzyon işleminde ; a)- En homojen malzeme akışı görülüyor. Metal takoz ile alıcı arasında sürtünme yok. Bu tür malzeme akışı varsa yağlamanın etkisi süper demektir. b)-Bu tür malzeme akışında sürtünme hayli yüksek demektir. Metal kalıp içine hayli yüksek kayma gerilme değerleri ile girerler. Bu da üründe kusurlara neden olabilir. c)-Kayma gerilmelerinin hayli yüksek olduğu bir ekstrüzyon işlemi görülmektedir. Demek ki çok yüksek sürtünme var. Bu malzemenin kalıba akışını geciktirmektedir. Metal takozun ortası kolay akarken diğer dış kısımlar zor akar. Sonuçta ölü bölgesi büyük olur. Akma da homojen bir şekilde olmaz. Bu tür bir akış ekstrüzyon kusuru doğurur.KURTOĞLU, Burak. SICAK EKSTRÜZYON YÖNTEMİ KULLANARAK ALÜMİNYUM ALAŞIMI TALAŞLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ İLE PARÇACIK TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN ÜRETİMİ. Diss. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, 2019. ==Ekstrüzyon İşleminde Başlıca Kusurlar== küçükresim|Extrusion's chevron crack 1\. Merkezde ok başı şeklindeki çatlaklar oluşabilir. Bunun nedeni yetersiz şekil değişimi miktarıdır. 2\. Takoz sonuna kadar basıldığı durumda ortadan kolayca ve daha fazla akan malzeme, merkezde ürünün sonuna doğru boru oluşumuna neden olur. 3\. Yağlamanın yetersiz olduğu durumda sıcaklığın özellikle yüksek deformasyon hızları nedeniyle arttığı durumlarda yüzey çatlaklarına da rastlanabilir. Ekstrüzyon işlemlerinde çoğunlukla yatay, hidrolik ekstrüzyon preslerinden yararlanılır. Bu tür presler 500 ile 4000 ton aralığında basma kapasitesine sahiptir. Sıcak ekstrüzyonda takozların ısıtılmasında fırınlardan veya endüksiyon ısıtma donanımından yararlanılmaktadır.Sezen, Ferhat. ekstrüzyon tekniği kullanılarak, üç boyutlu yazıcı tasarımının ve prototipinin gerçekleştirilmesi . MS thesis. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016. == Dış bağlantılar == * eFunda Engineering Fundamentals - Extrusion * ==Kaynakça== Kategori:Gıda endüstrisi Kategori:Metal işçiliği Kategori:İmalat